Gallium. — Gewinnung und Eigenschaften des Galliums. 453 



B. Monatsbericht. 



Crallium. 



L e c q ist es gelungen > das Gallium aus verschiedenen 

 Blendearten, die den Pyrenäen oder Südfrankreich entstammen, 

 auf folgende Weise darzustellen. Aus der Lösung des Mine- 

 rals in Königswasser entfernt Lecoq durch eingestellte Zink- 

 platten die Hauptmenge von Cu, Pb, Cd, Jr, Te, Ag, Hg, 

 8e, As etc., alsdann kocht er die klare Flüssigkeit mit einem 

 grossen Ueberschuss von Zink, wobei sich ein gallertartiger 

 Niederschlag bildet, der vor Allem Thonerde und Zinksalze, 

 sowie das Gallium enthält. Der Niederschlag wird in Chlor- 

 wasserstoffsäure gelöst und die Lösung von Neuem mit über- 

 schüssigem' Zink in der Siedehitze behandelt. Nachdem auf 

 diese Weise das gesammte Gallium des Minerals auf ein klei- 

 nes Volumen concentrirt ist, löst Lecoq wieder in Salzsäure, 

 fügt essigsaures Ammoniak zu und leitet Schwefelwasserstoff 

 hindurch. Der Niederschlag wird in Salzsäure gelöst, wie- 

 derholt mit Soda fractionirt gefällt, in Schwefelsäure gelöst 

 und das Galliumoxyd durch Ammoniak niedergeschlagen. Die- 

 ses Galliumoxyd wird in Kali gelöst und die Lösung der 

 Electrolyse unterworfen, wobei sich das Gallium auf der Pla- 

 tinplatte des negativen Poles absetzt und durch Eintauchen 

 des Pols in kaltes Wasser leicht entfernt werden kann. 



Dies im Wesentlichen das Yerfahren, mit Hülfe dessen 

 Lecoq das erste Gallium darstellte. (Journal de Pharm, et de 

 Chimie. IV. S6rie. Tome XXIV. fag. 35.). Dr. E. H. 



Grewinnung und Eigenschaften des Gfalliums. 



Zur Gewinnung von Gallium, diesem neu entdeckten Be- 

 gleiter des Zinks in gewissen Blenden , empfiehlt Lecoq 

 De Boisbaudran folgendes Verfahren. Das Bohmineral 

 wird, je nach seiner Art, in Schwefelsäure, Salzsäure oder 

 Königswasser gelöst und die Lösung einer fractionirten Fäl- 

 lung durch Zink unterworfen. Den zuletzt erhaltenen gelati- 



